SÉANCE DU 2 JUIN IQoS. iSay 



» L'épreuve chimique confirme (Failleurs l'oliservalion physif|ue. 



» En effet, si, après avoir refroidi les deux lots chauffés jusqu'à 80" dans l'essai 

 précédent et avoir ajouté à chacun 5'^"'" d'une solution de Mn S0*( valant os, 0857 Mn'O') 

 en même temps que 2™' de SOMI-au lot B, c'est-à-dire une quantité éffale à celle qui 

 a servi à acidifier le lot A dès le début, on les porte pendant 25 minutes dans un bain -marie 

 en ébullitiûn, j'ai constaté, en dosant les quantités d'oxyde précipité dans chacun, que, 

 pour l'essai A, les trois quarts à peine du Mn mis en expérience, ont été séparés; tandis 

 que, dans l'essai B, le métal l'a été presque totalement. En nombres exacts, sous forme 

 de Mn'O*, pour le lot A, os,o638 et pour le lot B, o8,o85o. Soit une perle de 08,0007 

 de Mn'O* dans ce dernier cas et de 06,0219 pour l'essai A. « 



CHIMIE . — Les alliages de cuivre et de magnésium. Note de M. O. Boudouard, 



présentée par M. Troost. 



» Dans une précédente Note ( ' ), j'ai présenté à l'Académie les résultats 

 relatifs à l'étude de la fusibilité et des propriétés physiques et mécaniques 

 des alliages de cuivre et de magnésium. La courbe de fusibilité faisait pré- 

 voir l'existence de trois combinaisons définies : Cu-Mg, CuMg et CuMg^. 

 Les données fournies par la métallographie microscopique et l'analyse 

 chimique confirment l'existence de ces combinaisons définies. 



» Métallographie microscopique. — La méthode de superposition des métaux, qui 

 m'avait donné des résultats si peu satisfaisants pour les alliages aluminium-magnésium, 

 a été appliquée avec succès pour les alliages cuivre-magnésium. La fusion des métaux 

 a été effectuée sous le chlorure de sodium, et le magnésium n'a été introduit qu'après 

 fusion du cuivre : le culot ainsi obtenu, par suite de son extrême fragilité dans la 

 partie médiane, s'est divisé en deux parties, qui ont été collées à la gomme-laque. 



» Après polissage par les procédés ordinaires, on distingue dans ce culot métallique, 

 sans attaque préalable, des régions très distinctes les unes des autres par leur aspect; 

 même à l'œil nu, il est facile de se rendre compte de ces diverses parties. 



» En commençant par la partie inférieure, on voit successivement : 1° une zone de 

 couleur rouge ; 2° une zone de couleur jaune d'or; aux environs de la ligne de sépara- 

 tion de ces deux régions, qui est excessivement nette, on remarque une assez grande 

 quantité de points rouges qui semblent être des inclusions de cuivre, noyées dans un 

 euteclique; 3° une zone de couleur jaunâtre, constituée presque uniquement par des 

 cristaux ayant une direction sensiblement verticale et de forme digitée; 4° uns masse 

 de cristaux très longs et très volumineux, noyés dans un eutectique très abondant; 

 5° de belles arborescences en feuilles de fougère, qui se continuent très irrégulièrement 

 et finissent par disparaître dans la partie supérieure du culot. 



1) Ces différentes sortes de cristaux correspondent aux trois combinaisons définies, 



( ' ) Comptes rendus, t. CXXXV, p. 794. 



